标题：聚乙二醇
英文全称
Polyethylene Glycol[1]
化学物理性质
通用化学名：聚乙二醇PEG、乙二醇聚氧乙烯醚
聚乙二醇
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准
中文名称：
聚乙二醇
中文同义词：
α-氢-ω-羟基（氧-1,2-乙二基）的聚合物；聚氧化乙烯（PEO-LS）；聚乙二醇400；木钉，木栓；聚乙二醇；聚乙二醇 12000；聚乙二醇 6000；聚乙二醇 2000
英文名称：
Poly(ethylene glycol)
英文同义词：
1,2-ethanediol,homopolymer;2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;alkapolpeg-200;alkapolpeg-300;alkapolpeg-600
CAS号：
25322-68-3
分子式：
HO(CH2CH2O)nH
分子量：
697.611
EINECS号：
203-473-3
相关类别：
Polymers;医药中间体;Optimization Reagents;Protein Structural Analysis;X-Ray Crystallography;Cosmetic Ingredients & Chemicals;Gas Chromatography;Packed GC;Stationary Phases;分散剂、载体、压片剂、成型剂;分离剂;食品添加剂;抄纸过程中的化学品;化工助剂;造纸化学品
Mol文件：
25322-68-3.mol

性质
熔点
64-66 ℃
沸点
>250℃
密度
1.27 g/mL at 25 ℃
蒸气密度
>1 (vs air)
蒸气压
<0.01 mm Hg （20 ℃)
折射率
n20/D 1.469
闪点
270 ℃
储存条件
2-8℃
溶解度
H2O: 50 mg/mL,clear,colorless
form
waxy solid
敏感性
Hygroscopic
Merck
14,7568
稳定性
Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.
NIST化学物质信息
Polyethylene glycol（25322-68-3）
EPA化学物质信息
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- （25322-68-3）

化学结构
HO(CH2CH2O)nH，由环氧乙烷与水或乙二醇逐步加成聚合而成。
聚乙二醇又名α-氢-ω-羟基（氧-1,2-乙二基）的聚合物、聚氧化乙烯（PEO-LS）。是平均分子量在约200到至少6000的乙二醇高聚物的总称。品种很多，例如聚乙二醇300(PEG300）、聚乙二醇600(PEG600）、聚乙二醇20 000(PEG20M），PEG后面数字表示平均分子量。常用的除上述外，还有1000，1500，2000，4000，6000等。随着平均分子量的不同，性质也有差异。无色无臭粘稠液体至蜡状固体。溶于水、乙醇和许多其他有机溶剂。蒸汽压低。对热稳定。与许多化学品不起作用，不水解，不变质。无毒，对眼睛和皮肤无明显刺激。
聚乙二醇的生产工艺：由液体乙二醇在高温及高压或低压下聚合而得。
聚乙二醇的用途：可用作增塑剂、软化剂、增湿剂，并用于制药膏和药物等。
产品分类
产品可以分为医药级，化妆品级，食品级和工业级等几种系列。【一】　医药级，化妆品级，食品级的性能如  PEG下：
陶氏化学公司在1940首次将聚乙二醇生产商业化，至今是业内世界公认的领先者。1992年，陶氏化学公司对质量的承诺得到认可，成为获得生产质量系统ISO9002认证的第一家聚乙二醇美国生产商 ，其生产的CARBOWAX SENTRY牌 聚乙二醇 通过了美国FDA认证，符合美国药典（USP），国家处方集（NF），食品化学法典（FCC）标准，被广泛应用于食品、制药、饲料、个人护理品、化学等行业的生产， 是业内闻名和值得信赖的品牌。
主要用途
⒈ PEG-400最适合来做软胶囊。由于PEG400为液体、它具有与各种溶剂的广泛相容性，是很好的溶剂和增溶剂，被广泛用于液体制剂，如口服液、滴眼液等。当植物油不适合作活性物配料载体时，PEG则是首选材料。这主要是由于PEG稳定、不易变质，含有PEG的针剂被加热到150摄氏度时是很安全、很稳定的。此外还可以同高分子量的（PEG）相混合而且其混合物具有很好的溶解性和良好的与药物相容性。
⒉ PEG-1450,3350最适合来做膏剂、栓剂、霜剂。由于较高的水溶性和较宽的熔点范围，PEG1450,3350单独使用或混配可以制出保存时间长和符合药物与物理效果要求的熔点变化范围。使用PEG基质的栓剂比用传统的油脂基质刺激性小。
⒊ PEG-4000，6000，8000用于片剂、胶囊剂、薄膜衣、滴丸、栓剂等。
由于在制片的过程中，PEG的可塑性和它可提高片剂释放药物的能力，高分子量的PEG（PEG4000、PEG6000、PEG8000）作为制造片剂的粘合剂是很有用途的。PEG可使片剂的表面有光泽而且平滑，同时不易损坏。此外，少量的高分子量的PEG（PEG4000、PEG6000、PEG8000），可以防止糖衣片剂之间粘接合与药瓶之间粘接。
⒋胞融合技术主要采取聚乙二醇
聚乙二醇（PEG）分子能改变各类细胞的生物膜结构，使两细胞接触点处质膜的脂类分子发生疏散和重组，由于两细胞接口处双分子层质膜的相互亲和以及彼此的表面张力作用，从而使细胞发生融合，从而形成杂种细胞，培养该杂种细胞（细胞质杂种）可以获得一些特殊的杂种植株。
5、分子生物学中的用途
PEG可诱导水溶液中大分子的聚集．在分子克隆中有很多用途，包括：1、按分子大小沉淀DNA；2、沉淀和纯化噬菌体颗粒；3、杂交、DNA分子平端连接和用T4多聚核酸激酶进行DNA末端标记时，增加互补核酸链的结合效率。4、细胞或细菌原生质体融合。
质量指标
指标名称：200； 300； 400 ；600
平均分子量 190~210 285～315 380~420 570～630
密度（1020） 1.127 1.127 1.128 1.128
凝固点/℃ 过冷 一15～一8 4～8 20~25
黏度（99℃）/(X10-6m/s) 4.3 5.8 7.3 10.5
折射率 1.459 1.463 1.465 1.467
闪点（开杯）/℃≥ 180 200 220 250
pH值 5.5～7.5 6.5～7.55 5.5～7.5 5.5～7.5
特别提示
有好多企业，冒充医药级PEG，具体识别方法如下：
⒈医药级的标签为CARBOWAX SENTRYTM ，工业级的没有SENTRYTM。
⒉医药级的标签上有美国药典（USP），国家处方集（NF），食品化学法典（FCC）表识，工业级的没有。
【二】工业级的聚乙二醇性能和应用如下：
1 、聚乙二醇系列产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂，分散剂、 o/w 型乳化剂和稳定剂，用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等，也用作水溶性软膏基质和栓剂基质，相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体 PEG 的粘度和成固性，以及外偿其他药物；对于水中不易溶解的药物，该品可作固体分散剂的载体，以达到固体分散目的， PEG4000 、 PEG6000 是良好的包衣材料，亲水抛光材料、膜材和囊材、增塑剂、润滑剂和滴丸基质，用于制备片剂、丸剂、胶囊剂、微囊剂等。
2 、 PEG4000 、 PEG6000 在医药工业中作为赋形剂，用作栓剂、膏剂的制备；造纸工业中用作涂饰剂，增加纸张的光泽和平滑性；在橡胶工业中作为添加剂，增加橡胶制品的润滑性和塑性，减少加工过程中的动力消耗，延长橡胶制品的使用寿命。
3 、聚乙二醇系列产品可作为酯型表面活性剂的原料。
4 、 PEG-200 可作为有机合成的介质及有较高要求的热载体，在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂；在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂；在造纸与农药工业中用作润湿剂。
5 、 PEG-400 、 PEG-600 、 PEG-800 用作医药及化妆品的基质，橡胶工业与纺织工业的润滑剂和润湿剂。PEG-600 在金属工业中加于电解液可增强研磨效果，增强金属表面的光泽。
6 、 PEG-1000 、 PEG-1500 在医药、纺织、化妆品工业中用作基质或润滑剂、柔软剂；在涂料工业中用作分散剂，改进树脂的水分散性、柔韧性，用量为 10-30% ；油墨中可提高染料的溶解能力，降低其挥发性，在蜡纸和印台油墨中尤其适用，也可在圆珠笔油墨中作调节油墨粘稠度用；在橡胶工业中作分散剂，促进硫化作用，用作炭黑充填料的分散剂。
7 、 PEG-2000 、 PEG-3000 用作金属加工铸模剂，金属拉丝、冲压或成型的润滑剂及切削液，研磨冷却润滑抛光剂、焊接剂等；在造纸工业中用作润滑剂等，也用作热熔粘合剂，以增加快速的再润湿能力。
8 、 PEG-4000 、 PEG-6000 、 PEG-8000在医药、化妆品工业生产中用作基质，起调节粘度、熔点的作用；在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂，在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂；在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。
物化性质：密度 1.125 ；熔点 -65℃ ；折射率 1.458-1.461； 闪点 171℃
指标/品种 外观 熔点 PH ；平均分子量；粘度 ；羟值
PEG-200无色透明 -50±2 6.0-8.0 ；190-210 ；22-23； 534-590
PEG-400无色透明 5±2 6.0-8.0 ；380-420 ；37-45； 268-294
PEG-600无色透明 20±2 6.0-8.0； 570-630 ；1.9-2.1； 178-196
PEG-800白色膏体 28±2 6.0-8.0 ；760-840 ；2.2-2.4； 133-147
PEG-1000白色蜡状 37±2 6.0-8.0； 950-1050 ；2.4-3.0； 107-118
PEG-1500白色蜡状 46±2 6.0-8.0 ；1425-1575 ；3.2-4.5； 71-79
PEG-2000白色固体 51±2 6.0-8.0 ；1800-2200 ；5.0-6.7； 51-62
PEG-4000白色固体 55±2 6.0-8.0 ；3600-4400； 8.0-11； 25-32
PEG-6000白色固体 57±2 6.0-8.0 ；5500-7500 ；12-16； 15-20
PEG-8000白色固体 60±2 6.0-8.0 ；7500-8500； 16-18 ；12-15
PEG-10000白色固体 61±2 6.0-8.0 ；8600-10500 ；19-21； 8-11
PEG-20000白色固体 62±2 6.0-8.0 ；18500-22000 ；30-35； -
贮 存：该品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，贮存于干燥、通风处，避免阳光照射和雨淋。
用途与合成方法
聚乙二醇 用途与合成方法
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准
添加剂中文名称允许使用该种添加剂的食品中文名称添加剂功能最大允许使用量（g/kg）最大允许残留量（g/kg）聚乙二醇糖果、巧克力制品包衣被膜剂按生产需要适量使用
化学性质
聚环氧乙烷与水的加聚物。分子量在700以下者，在20℃时为无色无臭不挥发粘稠液体，略有吸水性。分子量在700～900之间者为半固体。分子量1000及以上者为浅白色蜡状固体或絮片状石蜡或流动性粉末。混溶于水，溶于许多有机溶剂，如醇、酮、氯仿、甘油酯和芳香烃等；不溶于大多数脂肪烃类和乙醚。随着分子量的提高，其水溶性、蒸汽压、吸水性和有机溶剂的溶解度等相应下降，而凝固点、相对密度、闪点和粘度则相应提高。对热稳定，与许多化学品不起作用，不水解。
用途
用作分析试剂，也用于制药工业
用途
用于软化剂、润滑剂等
用途
在医药、化妆品中作基质，在橡胶、金属加工、农药等工业中作分散剂、润滑剂、乳化剂等
用途
有机合成的介质、日用化妆品工业用保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂等
用途
用作絮凝剂、流体减摩剂、纺织型浸润剂、助留助滤剂、黏结剂、增稠剂以及假牙固定剂等
用途
在医药、化妆品工业中作基质，在橡胶、金属加工、农药等工业中作分散剂、润滑剂等
用途
用于化妆品、制药、化纤、橡胶、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业
用途
用于化妆品、医药工业，木材工业作保湿剂等
用途
用作铸模剂、金属拉丝、冲压和成型的润滑剂、造纸工业润滑剂、切削液、研磨液冷却润滑、抛光剂等
用途
用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
用途
作为抄纸添加剂，可提高填料和细小纤维的留着率。相对分子质量在300万以上时，有良好的分散性，一定润湿性，减阻性和热解性。是一种有效的反絮凝剂。加入制浆内可提高浆液粘度，阻止纤维相互粘附，改善纸匀度，降低打浆电耗，提高物理强度。
生产方法
将120#汽油加入反应釜中，在搅拌下加入异丙醇铝作催化剂（催化剂量为单体总量的1.01%～1.03%）。用氮气置换会中空气后，加入单体环氧乙烷（溶剂︰环氧乙烷=2︰1，质量比）。在10～20 ℃下反应4 h。然后并逐渐升温至35～40 ℃，再反应3 h。聚合反应结束后。将物料转移到蒸馏釜中，蒸出溶剂，冷却析晶，过滤，得粗产品。真空干燥得成品。
生产方法
由乙二醇缩聚或由环氧乙烷与水加聚而得。
安全术语
S24/25Avoid contact with skin and eyes.
避免与皮肤和眼睛接触。
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
S36 Wear suitable protective clothing.
穿戴适当的防护服。
产品成员
PEG-4（cas：112-60-7）；PEG-6（cas：2615-15-8、 PEG 300）；PEG-7；PEG-8（cas：5117-19-1）；PEG-9（cas：3386-18-3）；PEG- 10（cas：5579-66-8、PEG 500）；PEG-12（cas：6790-09-6、PEG 600）；
PEG 100；PEG 200；PEG 400；PEG 800；PEG 1000；PEG 1500；PEG 2000；PEG 4000；PEG 6000；PEG 8000；PEG 10000；PEG 20000；